( 5G9 ) 



possil)lo, ihnis une grande qiuuUilé d'eau froide. Il im- 

 porte qu'avant de les plonger dans l'eau, ces lames soient 

 Irotlées dans du prussiale de potasse pulvérisé, étendu 

 sur une planche, de manière qu'elles en soient impré- 

 gnées sur la moitié de leur longueur, à partir des pôles. 

 Il faut les aimanter sur les deux faces, en les faisant 

 glisser sur les pôles d'un bon électro-aimant. Les aimants 

 de fonte, faits dans ces conditions, ne le cèdent, ni en 

 énergie ni en persistance, aux meilleurs aimants d'acier. 



L'Académie pourra le vérifier sur le modèle que j'ai 

 l'honneur de lui soumettre. 



La fonte qui convient le mieux n'est ni la plus fine ni la 

 plus grossière : c'est la moyenne qualité qui fournit les 

 meilleurs aimants. Il est bon de faire observer que toute 

 lame de fonte trempée bien aimantée, qui ne porte pas 

 beaucoup plus que son poids, doit être rejetée, sans espoir 

 de la rendre meilleure par une nouvelle trempe ou par 

 quelque autre moyen que ce soit. Lorsque cela arrive, on 

 peut être certain qu'il existe de petites fentes dans le sens 

 de la largeur des lames, c'est ce que j'ai constamment 

 vérifié en cassant des pièces défectueuses. C'est surtout 

 parce que la fonte de qualité inférieure est sujette à se 

 fendiller ainsi, pendant la trempe, qu'elle ne convient 

 pas pour faire des aimants. Les fentes que la trempe 

 provoque quelquefois dans le sens de la longueur , parais- 

 sent n'avoir que peu ou point d'influence sur la force des 

 aimants. 



Quant à leur application, on sait que, dans la plupart 

 des grandes machines magnéto-électriques, dite de Clarke, 

 on dispose le faisceau aimanté dans un plan perpendicu- 

 laire à l'axe de rotation de l'électro-aimant. Or, il arrive 

 toujours qu'après avoir fait usage de la machine pendant 



